ENCICLOPEDIA DOMESTICA. 
323 
aun mejor colorido podrá obtenerse si se emplea 
el amarillo núm. 5, que no ha consumido una 
sola cocción. 
Núm. 7. La preparación siguicnto da origen 
al amarillo de los antiguos. Derrítenso junta¬ 
mente dos partes de buen sulfuro do antimonio 
y una parto do plata casi exenta do cobro, re¬ 
muélese bien la pasta para quo igual sea la com¬ 
binación, se lo echa en un mortero do acoro y so 
la pulveriza después do su oufriamionto: el resul¬ 
tado es un sulfuro do antimonio y plata quo' so 
conserva en un frasoo bien tapado. Tómase una 
parte do esta sustancia, quo se muelo con agua lo 
mas fino quo se pueda, y so la mezcla con cuatro, 
cinco ó seis partes (según el tinto mas ó monos 
claro, mas ó menos oscuro quo obtenerse quiore) 
de ocre amarillo cacliuado dos veces y apagado 
en agua. So procede absolutamente como queda 
indicado on el núm. 5. 
Núm. 8. Muélensc juntamente oon agua clo¬ 
ruro de plata y una cantidad triplo do arcilla fer¬ 
ruginosa calcinada, después de haber sido antici¬ 
padamente pulverizada y pasada por un tamiz 
fino; fuera de esto se procedo como queda indi¬ 
cado en la preparación dol amarillo núm. 5. 
Núm. 9. Muélenso lo mas fino que sea posi¬ 
ble y ti'dtanse como queda establecido prece¬ 
dentemente, una parte de sulfuro do plata, una 
parte de vidrio do antimonio y una parte de ocre 
quemado. 
Núm. 10. Si so quiero preparar un hermoso 
amarillo anaranjado, so procederá del modo si- . 
guíente: disuélvase plata pura en ácido nítrico 
puro, después se la separa de la solución por me¬ 
dio de estaño en hojas ó cobro bien limpio y des¬ 
oxidado que en la solución so suspende. Réu- 
nonse las laminitas que forma la plata por su re- 
ducoion, so lavan bien en agua y se muelen muy 
ino. Mézclase una parte de producto con una 
o dos partoB del rojo núm. S, según el matiz del 
co or anaranjado que de lograr so trata, y se apli¬ 
ca la mezcla en el vidrio. 
•n 1 ' *** Muélese con una parte do óxido 
amarillo y una p ar t 0 do óxido rojo de hierro, una 
parte de polvos de plata; so aplica oomo queda 
indicado on el núm. 5. • 
Colores verdes de M. Sleggers. 
Núm. l. Mézclase lo mas íntimamente quo 
sea posible en un mortero de porcelana, una par¬ 
te de carbón de cobre verde, logrado por la solu¬ 
ción dol cobro en el ácido nítrico, con cuatro par- 
ves de vidrio blanco pulvorizado y dos partes de 
ramio; expónese después la mezcla á un fuego de 
ti agua do los mas violentos, hasta quo pueda sa¬ 
carse el vidrio en hilos completamente trasparen¬ 
tes, so les saca entonces del crisol por medio do 
un gancho, se echa en agua, so seca y so pul¬ 
veriza. 1 
Núm. 2 . Derrítanse y muélenso juntos cua¬ 
tro partos do doutóxido de cobre, una parte de 
áoido antimónico ó ¡de antimoniato de potasa, 
seis partes de arena, cuatro partes de óxido ama¬ 
rillo de plomo, una parte de vidrio dé borrnx y 
una parto do nitrato de potasa. 
Núm. 3. Trátase dol modo indicado en el 
número 1, una parto do cobro precipitado, quo 
se logra disolviendo vitriolo azul en ocho veces 
su peso de agua hirviendo, separando el vitriolo 
de su soluoion por medio de un pedazo de hierro 
muy desoxidado que en la solución se mete, la¬ 
vando el precipitado formado en agua hirviendo, 
y secándolo. Usase para esta preparación do un 
fundiente formado ue cuatro partes de vidrio 
blanco bien pulverizado y dos partes do minio. 
Núm. 4. Derrítenso juntamente una parte do 
doutóxido do cobre, diez partes do antimoniato 
do potasa y treinta partes de un fundiente com¬ 
puesto do una parto do arena y tres partes de 
minio. 
Núm. 5. Mézclase y trátase como queda di¬ 
cho en el número 1, una parte do borato de co¬ 
bro logrado disolviendo cobre puro qn agua^y 
precipitando la solución por medio del borato 
de sosa, lavando y secando ol precipitado con 
tre 3 partos de vidrio blanco pulverizado y una 
parte de minio. 
Núm. 6. Disuélvese en ácido nítrico dos par¬ 
tes do óxido de cobalto puro, y en ácido hidro- 
clórico dos partes do limadura de estaño; des¬ 
pués viértonso ambas soluciones en un vaso y so 
precipitan por el carbonato de potasa. Reoo- 
gese el precipitado on papel de añafea, lávaselo, 
so lo Beca, so lo pono en una mufla sobre un fon¬ 
do de poroclana y so deja expuesto durante ocho 
horas á un fuego ardiento, removiéndolo á me¬ 
nudo. Cuando so baila bien enfriado, se añado 
á una parte do este vidrio cuatro partes do esto 
fundionte, una parte do arena, dos partes de li- 
targirio y una cuarta parte do vidrio de bórax. 
Núm. 7. Muélense juntoB partes iguales do 
cromato do potasa y do azufro que, so derrito en 
un orisol cerrado. Apenas so baila en comple¬ 
ta fusión la materia, se la vierte fuera del crisol 
y se la despoja dol hígado de azufre que se ha- 
bia formado en olla, lavándola bien con agua 
hirviendo; lo quo queda es oxido de cobalto de 
un lindo color verde. Recógese en un .tro, se 
seca, so muele muy fino,''y ouando se quiera usar, 
so mczola una parte con tres partes de este en¬ 
diente: derrítense juntos cuatro partes do mimo 
y una parte de polvos de silice, de modo que re¬ 
sulte un vidrio complotamento trasparente; des¬ 
pués se pulvoriza. 
Núm. 8. Después de haber molido una parte 
do cromato de potasa puro con tres partes de 
polvos finos do cuarzo, so aplica la materia sobre 
ol vidrio y se pasa al fuego. 
Núm. 9. Mézolanse y muélenso juntas una 
parte de bióxido de manganeso y dos partes do 
azul do cobalto ó vidrio de cobalto. 
tomo n.—p, 42 
